## ANALISIS PENGARUH BETON DENGAN BAHAN ADMIXTURE NAPHTALENE DAN POLYCARBOXILATE TERHADAP KUAT TEKAN BETON NORMAL
Oleh: Seti Aprilianti
Alumni Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta E-mail: seti_aprilianti@yahoo.co.id
Nadia
Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta E-mail : nd7988@yahoo.co.id
ABSTRAK: Penggunaan  Beton  sebagai  bahan  bangunan  semakin  meningkat,  karena  sifatnya  yang  mudah dibentuk  dan  memiliki kuat  tekan  yang  tinggi.  Masalah  yang sangat  berpengaruh  pada  beton  adalah  adanya porositas  yang  dapat  menyebabkan  turunnya  kuat  tekan  beton.  Porositas  sangat  dipengaruhi  oleh  besarnya nilai faktor air semen (fas). Agarporositas kecil, diperlukan fas yang rendah. Untuk menghasilkan beton dengan fas  rendah  namun  tetap  mudah  dikerjakan,  dibutuhkan  bahan  tambah,  salah  satunya  adalah  menggunakan admixture  superplasticizer.  Dalam  penelitian  ini  dianalisa  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  dengan menggunakan superplasticizer type Napthalene dan Polycarboxilate dibandingkan dengan beton normal tanpa menggunakan admixture. Target mutu beton rencana adalah 35 MPa, dosis admixture yang digunakan sebesar 1% dari berat semen, dan target slum adalah 12  2 cm. Hasil penelitian didapatkan bahwa kuat tekan beton normal tanpa admixture adalah sebesar 40,2 MPa, kuat tekan Beton + Napthalene sebesar  43,13 MPa dan kuat tekan  Beton  +  Polycarboxilate  sebesar  64,99  MPa.  Superplasticizer  jenis  Napthalene  mampu  mengurangi  air sebesar 24,88 %, sedangkan jenis Polycarboxilate dapat mengurangi air sebesar 40,98 %.  Dengan kemampuan mengurangi penggunaan air yang lebih tinggi, campuran beton dengan bahan tambah Polycarboxilate mampu menghasilkan kuat tekan beton yang lebih tinggi dibandingkan dengan Napthalene.
Kata Kunci: Napthalene, Polycarboxilate, superplasticizer, beton normal
ABSTRACT: The use of Concrete as a building material, because of its easy to set up and has a strong high press. A problem that is very influential on concrete is the presence of porosity that can lead to a strong decline in press concrete. Porosity was strongly influenced by the size of the value factors of water-cement (fas). Agarporositas small, needed a low VAT To produce concrete with low but still easy fas are done, add chemicals, one of them is using  superplasticizer  admixture.  In  this  research  analyzed  the  strong  press  generated  concrete  using superplasticizer  type  Napthalene  and  Polycarboxilate  compared  to  normal  without  the  use  of  concrete admixture. The Target quality of the concrete plan is 35 MPa, admixture dosages are used by 1% of the weight of cement, and slum target is 12 2 cm. research results obtained that strongly press the normal concrete without admixture of 40.2 MPa, is a strong Concrete press of Napthalene 43,13 MPa and powerful press Polycarboxilate for 64.99 MPa Concrete. Napthalene is capable of reducing type Superplasticizer water of 24.88%, whereas the type  Polycarboxilate  can  reduce  the  water  of  40,98%.  With  the  ability  to  reduce  the  use  of  water  is  higher, concrete  mix  with  added  ingredients  capable  of  producing  strong  Polycarboxilate  press  concrete  are  higher compared to Napthalene.
Keyword: Napthalene, Polycarboxilate, superplasticizer, normally concrete

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Penggunaan  beton  sebagai  bahan  bangunan semakin meningkat, hal ini dikarenakan beton memiliki sifat mudah dibentuk sesuai dengan keinginan.  Kualitas  beton  tergantung  pada bahan-bahan penyusunnya.
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kualitas campuran beton adalah dengan menggunakan bahan  tambah  seperti chemical  admixture maupun mineral  admixture .  Bahan  tambah tersebut    bertujuan  untuk  mengubah  sifat- sifat  beton  atau  pasta  semen  agar  menjadi cocok  untuk  pekerjaan  tertentu,  atau  untuk tujuan  ekonomis.  Salah  satu  jenis  Chemical Admixture  adalah  Superplastisizer.  Dan  dari beberapa type yang ada, ada 2 type yang akan dibandingkan  pengaruhnya  terhadap  kuat tekan  Beton,  yaitu  jenis  Naphtallene  dan Polycarboxilate.

## Identifikasi Masalah
1 Apakah  penambahan  bahan  admixture Napthaline  dan  Polycarboxilate  dapat menaikkan kuat tekan Beton?
2 Berapa kenaikan kuat tekan Beton dengan penambahan bahan admixture Napthaline dan Polycarboxilate?
3 Berapa kenaikan kuat tekan Beton dengan admixture  Napthaline  &  Polycarboxilate dibandingkan dengan beton normal?

## Batasan Masalah
1. Mutu beton rencana adalah Fc’= 35 MPa
2. Semen  yang  digunakan  adalah  semen portland type I merk “Holcim” .
3. Agregat  kasar  adalah  batu  pecah  (split) dengan  diameter  maksimum  20  mm  ex. Rumpin
4. Agregat  halus  berupa  pasir  alam  ex. Galunggung
5. Air  yang  digunakan  berasal  dari  sumur Bor daerah Gunung Putri-Bogor
6. Bahan admixture yang  digunakan  pada beton adalah Superplasticizer type Sulphonate Napthalene Formaldehyde Condansates  (Naphtalene)  dari Sikament NN dan Polycarboxilate Ethers menggunakan Viscocrete 10
(Polycarboxilate)  ex.  PT.  Sika  Nusa Pratama
7. Dosis  admixture  yang  digunakan  adalah sebanyak 1% dari berat semen.
8. Benda  uji  berbentuk  silinder  dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 20 cm

## Perumusan Masalah
Untuk  dapat  menghasilkan  beton  dengan  fas rendah  namun  tetap  mudah  di  kerjakan (workable), maka di gunakan superplasticizer .
Dengan  semakin  meningkatnya  kebutuhan superplasticizer ,  jenis superplasticizer pun semakin bermacam-macam berdasarkan bahan  dasar  yang  di  gunakan.  Jenis  bahan dasar  yang  digunakan  akan  mempengaruhi karakteristik yang di hasilkan oleh superplasticizer tersebut.  Diantara  bahan dasar  yang  umum  di  gunakan  pada superplasticizer adalah Sulphonate
Napthalene  Formaldehyde  Condansates (type N) dan Polycarboxilate Ethers (type P). Kedua jenis superplasticizer ini  sama-sama  dapat mengurangi  prosentase  penggunaan  air, namun  menghasilkan  workability  dan  mutu beton yang berbeda. Dalam penelitian ini akan
di cari perbedaan kuat tekan yang di hasilkan oleh  kedua superplasticzer tersebut  apabila menggunakan  dosis  dan  target  slump  yang sama.

## Maksud dan Tujuan
1. Untuk mengetahui pengaruh Superplasticizer terutama type N
(Napthaline)  dan  type  P  (Polycarboxilate) pada  campuran  Beton  terhadap  Kuat Tekannya.
2. Untuk dapat memilih kedua type
Superplasticizer  dalam  penggunaan  yang sesuai dengan kebutuhan Konstruksi.
3. Sebagai referensi campuran beton dengan bahan additive Napthaline dan Polycarboxilate.

## Hipotesa
Dengan  menggunakan  dosis  yang  sama,
superplasticizer
Polycarboxilate akan menghasilkan  kuat  tekan  yang  lebih  tinggi daripada Napthalene. Hal  ini  disebabkan Polycarboxilate mempunyai kemampuan mengurangi  penggunaan  air  lebih  tinggi daripada Napthalene .  Dengan  menggunakan jumlah  air  yang  lebih  sedikit,  maka  akan memperkecil nilai f.a.s sehingga meningkatkan kuat tekan beton.
Kuat  tekan  beton  yang  menggunakan superplasticizer baik Napthalene maupun Polycarboxilate ,  akan  lebih  tinggi  daripada
beton normal tanpa
menggunakan Superplasticizer .

## LANDASAN TEORI.
Definisi beton adalah campuran antara semen portland, agregat halus, agregat kasar dan air
dengan atau tanpa bahan campuran tambahan membentuk massa padat.
Beton  mempunyai  kuat  tekan  yang  besar sementara kuat tariknya kecil. Tetapi sebelum material  beton  mengeras,  campuran  beton merupakan  campuran  yang  plastis,  sehingga keadaan  ini  sering  kita  sebut  dengan kelecakan beton.
Secara  umum,  beton  normal  adalah  beton yang  menggunakan  bahan  dasar  agregat, semen  dan  air.  Sedangkan  beton  yang menggunakan  admixture  di  beri  nama  yang lebih  spesifik,  misalnya  beton  mutu  tinggi, beton  mengalir  ( self  compacting  concrete ) atau biasa di sebut beton SCC.

## Semen
Semen  Portland  memiliki  beberapa  senyawa kimia  yang  masing-masing  memiliki  sifat sendiri-sendiri.  Senyawa  kimia  tersebut adalah :
1. Trikalsium Silikat (Ca3SiO5 atau 3CaO.SiO2), disingkat C 3 S
2. Dikalsium Silikat (Ca2SiO4 atau 2CaO.SiO2), disingkat C 2 S
3. Trikalsium Aluminat (Ca3Al2O6 atau 3CaO.Al 2 O3), disingkat C 3 A
4. Tetrakalsium Aluminoferrit (Ca4Al2Fe10 atau
4CaO.Al 2 O3Fe2O3), disingkat C4AF
5. Gypsum (CaSO4.2H 2 O)
C 3 S  dan  C 2 S  merupakan  bagian  yang  paling dominan dalam memberikan sifat semen. Bila semen  terkena  air,  C 3 S  segera  berhidrasi  dan menghasilkan panas.

## Agregat
a. Agregat Halus
Agregat halus adalah agregat yang butirannya menembus  ayakan  dengan  lubang  4,8  mm.
Menurut  British  Standar  (BS)  yang  juga dipakai  Indonesia  saat  ini.  Kekasaran  pasir dapat  dibagai  menjadi  4  (empat)  kelompok zone.
b. Agregat Kasar :
Agregat  kasar  yaitu  agregat  dengan  butiran- butiran  tertinggal  di  atas  ayakan  dengan lubang 4,8mm, tetapi lolos ayakan 40mm.

## Air
Tujuan  utama  dalam  penggunaan  air  untuk pengecoran  adukan beton  adalah  agar  terjadi proses  hidrasi,  yaitu  suatu  proses  kimia antara semen dan air,sehingga mengakibatkan campuran menjadi mengeras.
Karena  pengerasan  beton  berdasarkan reaksi kimia  antara  semen  dan  air,  maka  sangat diperlukan  proses  pemeriksaan  terhadap mutu air, apakah air tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Air yang dapat dipakai adalah air yang bersih dan  tidak  mengandung  minyak,  asam,  alkali, garam, zat organik atau bahan lain yang dapat merusak  beton  atau  tulangan  dalam  hal  ini sebaiknya  dipakai  air  bersih  yang  dapat diminum

## Admixture
Concrete  Admixture adalah  salah  satu  bahan baku  beton  yang  ditambahkan  kedalam
campuran  beton  sebelum  atau  selama pencampuran  untuk  mengubah  sifat-sifat beton,  baik  beton  segar  maupun  beton  yang telah  mengeras  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan  atau  tujuan  dari  campuran  beton. Dan  juga  untuk  tujuan  ekonomi  yang  dapat memungkinkan pengurangan semen ,terutama  digunakan  dalam  industri  beton siap  pakai  ( ready  mix  concrete )  dan  juga beton pracetak ( precast ).
a. Chemical Admixture ( Additive )
Chemical  admixture  bersifat  kimiawi  dan dapat  larut  dalam  air.  Ada  beberapa  jenis bahan admixture, diantaranya adalah Superplasticizer.  Kegunaan superlasticizer ( High Range Water Reducer ) pada beton dapat mengurangi  penggunaan  air,  tanpa  harus kehilangan kelecakannya.
Jenis-jenis superplasticizer berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu
1. Sulfonated Melamine Formaldehyde Condensates (MSF) 2. Sulfonated  Naphthalene  Formaldehyde Condensates (NSF)
3. Modified Lignosulfonates
4. Polycarboxilate Ethers

## METODOLOGI PENELITIAN
Alur Penelitian
MULAI STUDI LITERATUR PERSIAPAN BAHAN ALAT SEMEN AGREGAT Kasar&Halus AIR ADMIXTURE MIX DESIGN TRIAL MIX BENDA UJI PEMERIKSAAN AGREGAT PERAWATAN SLUMP TEST PENGUJIAN : Kuat Tekan Beton ANALISA DATA KESIMPULAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP 7 Perencanaan  Campuran  ( mix  design ) Berdasarkan DOE ( Departement of
Environment )
Perencanaan  Campuran  beton (mix  design) menggunakan  pedoman DOE  (Department  of Environment) . berasal dari Inggris (The British Mix  Design  Methode) .  Di  Indonesia  cara  ini dikenal  dengan  DOE.  Perencanaan  dengan cara DOE dipakai sebagai standar perencanaan  oleh  Departemen  Pekerjaan Umum  di  Indonesia  dan  dimuat  dalam  buku standar SK SNI T – 15 – 1990-03  ("Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton
Normal").

## HASIL DAN ANALISA
Proporsi  campuran  adukan  beton  normal    di gunakan  untuk  membuat  beton  dengan menggunakan s uperplasticize r jenis Napthalene dan Polycarboxilate ,  hanya  saja penggunaan airnya di batasi sampai didapatkan slump 10 ± 2 cm.

## Hasil Proporsi Adukan Beton
Slump Pengurangan Air Semen Air Agg. Halus Agg. Kasar SP (1%) (cm) (%) Normal 482 205 653 1000 - 11 - Napthalene 482 154 653 1000 4,82 13 24,88 Polycarboxilate 482 121 653 1000 4,82 14 40,98 Beton Material (Kg)
Gambar : Diagram Alir Kegiatan

## Hasil Penelitian
Data hasil penelitian yaitu berupa nilai P max , di bagi dengan luas permukaan benda uji yang di tekan, menghasilkan kuat tekan beton (F = P/A)
a. Kuat Tekan Beton Normal
3 hari 7 hari 14 hari 28 hari 25,998 30,134 38,996 39,587 23,634 27,179 37,224 40,178 25,407 26,589 35,451 40,769 23,043 25,407 34,270 43,132
Kuat Tekan (Mpa)

## b. Beton dengan Napthalene
3 hari 7 hari 14 hari 28 hari 33,088 35,451 38,406 43,723 31,906 33,679 40,178 39,587 30,906 34,270 38,996 42,542 30.133 33,088 37,224 41,951
Kuat Tekan (Mpa)
c. Beton dengan Polycarboxilate
3 hari 7 hari 14 hari 28 hari 43,132 55,540 59,676 63,222 46,087 50,814 60,267 65,585 43,132 54,359 60,858 66,176 44,314 52,586 57,904 62,631 Kuat Tekan (Mpa) d. Kuat Tekan Rata-Rata Beton
Umur Uji rata-rata 3 hari 25,998 23,634 25,407 - 24,521 7 hari 27,179 26,589 25,407 - 26,392 14 hari 37,224 35,451 34,270 - 35,648 28 hari 39,587 40,178 40,769 - 40,178 Umur Uji rata-rata 3 hari 33,088 31,906 31,906 - 32,300 7 hari 33,679 34,270 33,088 - 33,679 14 hari 38,406 38,996 - - 38,701 28 hari 43,723 42,542 - - 43,132 Umur Uji rata-rata 3 hari 43,132 43,132 44,314 - 43,526 7 hari 55,540 54,359 52,586 - 54,162 14 hari 59,676 60,267 60,858 - 60,267 28 hari 63,222 65,585 66,176 - 64,994
Beton Normal Kuat tekan (Mpa) Napthalene Kuat tekan (Mpa) Polycarboxilate Kuat tekan (Mpa)
Pola kenaikan kuat tekan beton dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 2.  Perbandingan Kuat Tekan Beton

## Analisis Regresi Linier
Analisis  regresi  linier  sederhana  dilakukan untuk  memperoleh  suatu  model  regresi  yang menggambarkan hubungan antara satu variable  bebas  dan  satu  variable  terikat. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi    variable bebas (X) adalah umur pengujian dan variable terikat (Y) adalah kuat tekan beton.
Dari persamaan regresi linier diatas menunjukkan  peningkatan  kuat  tekan  beton yang didasarkan pada umur pengujian.
Peningkatan  kuat  tekan  yang  paling  tinggi terjadi pada beton dengan campuran Polycarboxilate ,  yaitu  setiap  umur  pengujian bertambah,  akan  meningkatkan  kuat  tekan beton  sebesar  (75,95%  x  umur  pengujian)  + 45,86.  Sedangkan  beton  dengan Napthalene hanya  sebesar  (44,37%  x  umur  pengujian)  + 31,185.
Koefisien determinasi R 2 menunjukkan pengaruh umur pengujian terhadap nilai kuat tekan  beton.  Campuran  beton  dengan Napthalene  mempunyai  nilai  R 2 yang  lebih tinggi  dibandingkan  Polycarboxilate  dan beton  normal,  yaitu  sebesar  0,9681.  Hal  ini menunjukkan bahwa pengaruh umur pengujian  terhadap  kuat  tekan  beton  adalah sebesar 96,81%. Sedangkan pengaruh- pengaruh  yang  lain  terhadap  kuat  tekan hanya sebesar 3,19%.

## KESIMPULAN
1. Dari hasil analisis regresi linier, menunjukkan  bahwa  campuran  beton menggunakan superplasticizer
Polycarboxilate mempunyai  peningkatan kuat  tekan  lebih  tinggi  di  banding superplasticizer Napthalene .
2. Kuat  tekan  beton  yang  menggunakan superplasticizer baik Napthalene maupun P olycarboxilate akan lebih tinggi daripada beton normal tanpa superplasticizer
3. Superplasticizer jenis Polycarboxilate mampu  mengurangi  air  lebih  banyak, sampai dengan 40,98%, sedangkan Napthalene mampu mengurangi penggunaan air sebesar 24,88%, sehingga
Polycarboxilate menghasilkan  kuat  tekan yang lebih tinggi.
4. Campuran  beton  yang  menggunakan superplasticizer baik Napthalene maupun Polycarboxilate mempunyai  kuat  tekan awal  yang  tinggi  di  bandingkan  dengan beton Normal.

## DAFTAR PUSTAKA
(1) ACI  212-3R-4,  Chemical  Admixture  for Concrete, 2004.
(2) ACI  363R-92,  State  of  the  Art  Report  on High Strength Concrete, 1997
(3) Adam  M.  Neville, Properties  of  Concrete , United Kingdom, 1981
(4) Antoni,  Handoko  Sugiarto,  Kompatibilitas
Antara Superplasticizer Type
Polycarboxilate  daan  Napthalene  dengan Semen Lokal, Yogyakarta, 2007.
(5) ASTM  C  33-03,  Standart  Specification  For Concrete Agregat, 2003.
(6) ASTM  C  150-02a,  Standart  Specification for Portland Cement, 2002.
(7) ASTM C 494/C49M-99a, Standart Specification  For  Chemical  Admixture  For Concrete, 1999.
(8) Edward  G.  Nawy, Fundamentals  of  High-
Performance Concrete, 1 st ed.Ch.12. Longman, United Kingdom, 1996.
(9) PBI  71,  Peraturan  Beton  Bertulang
Indonesia,  Departemen  Pekerjaan  Umum, 1971 (10) SK-SNI 03-1990-03, Tata Cara Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton Normal, Yayasan LPMB, Bandung, 1990.